[cols="^",grid=none,frame=none]
|===

|*ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ*
|===



==== ФС 2.1.0018 Цинка оксид (Zinci oxidum)

*Взамен ФС.2.2.0018.15*

[cols="^a",grid=none,frame=none]
|===

|image::im_fs_2.2.0018_1.png[]
|===

[discrete]
===== Определение

Cодержит не менее 99,0 % и не более 100,5 % цинка оксида ZnO в пересчёте
на прокалённое вещество.

[discrete]
===== Свойства

*Описание*. Белый или белый с желтоватым оттенком аморфный порошок,
свободный от зернистых частиц. Поглощает углерода диоксид воздуха.

*Растворимость*. Растворяется в разведённых минеральных кислотах,
легко растворим в уксусной кислоте 30 %, практически нерастворим в воде
и спирте 96 %.

[discrete]
===== Идентификация

. _Качественная реакция_. Растворяют 50 мг субстанции в 2 мл
хлористоводородной кислоты разведённой 8,3 %, прибавляют 8 мл воды и
перемешивают. Полученный раствор должен давать характерные реакции на
цинк (ОФС «Общие реакции на подлинность»).

. _Качественная реакция_. При прокаливании субстанция должна
окрашиваться в жёлтый цвет, а при охлаждении – снова белеть.

[discrete]
===== Испытания

*Щёлочность*. Смешивают 1 г субстанции с 10 мл горячей воды, прибавляют
0,1 мл фенолфталеина раствора 1 %. При появлении розового окрашивания на
обесцвечивание раствора должно потребоваться не более 0,3 мл 0,1 М
раствора хлористоводородной кислоты.

*Карбонаты и нерастворимые примеси*. К 0,5 г субстанции прибавляют 5 мл
хлористоводородной кислоты разведённой 8,3 %; не должны выделяться
пузырьки газа. Полученный раствор должен быть прозрачным и бесцветным.

*Железо, медь и алюминий*. К раствору, полученному в испытании
«Карбонаты и нерастворимые примеси», прибавляют 10 мл аммиака раствора
10 %; полученный раствор должен быть бесцветным и прозрачным.

*Свинец*. Растворяют 2 г субстанции в 25 мл уксусной кислоты разведённой
30 %, прибавляют 0,25 мл калия хромата раствора 5 %. Полученный раствор
должен оставаться прозрачным.

*Мышьяк*. Не более 0,0002 % (ОФС «Мышьяк»). Для определения используют
0,25 г субстанции.

*Потеря в массе при прокаливании*. Не более 1 %. Прокаливают 1,0 г
(точная навеска) субстанции до постоянной массы при температуре 500 °С.

*Микробиологическая чистота*. В соответствии с требованиями ОФС
«Микробиологическая чистота».

[discrete]
===== Количественное определение

Определение проводят методом титриметрии (ОФС «Титриметрия
(титриметрические методы анализа)»).

Растворяют 0,7 г (точная навеска) субстанции в 50 мл хлористоводородной
кислоты разведённой 8,3 %. В мерную колбу вместимостью 250 мл помещают
10,0 мл полученного раствора, нейтрализуют аммиака раствором 10 % в
присутствии 0,05 мл метилового красного спиртового раствора 0,1 %,
прибавляют 5 мл аммония хлорида буферного раствора pH 10,0, 0,90 мл воды
и титруют 0,05 М раствором натрия эдетата до синей окраски (индикатор –
0,1 г индикаторной смеси или 0,3 мл кислотного хром чёрного
специального).

Параллельно проводят контрольный опыт.

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствует 4,069 мг цинка оксида
ZnO.

[discrete]
===== Хранение

В герметично укупоренной упаковке.
  

[cols="^",grid=none,frame=none]
|===

|+________________________________________________________________________________________________________________+
|===


